标题：竹纤维
成分
竹原纤维【bamboo fiber音译:班布尔】的化学成分主要是纤维素、半纤维素和木质素，3者同属于高聚糖，总量占纤维干质量的90%以上，其次是蛋白质、脂肪、果胶、单宁、色素、灰分等，大多数存在于细胞内腔或特殊的细胞器内，直接或间接地参与其生理作用。 
纤维素是组成竹原纤维细胞的主要物质，也是它能作为纺织纤维的意义所在。由于竹龄的不同，其纤维素含量也不同，如毛竹嫩竹为75%，1年生为66%，3年生为58%。竹原纤维中的半纤维素含量一般为14%～25%，毛竹平均含量约为22．7%，并且随着竹龄的增加，其含量也有所下降，如2年生长竹24．9%，4年生23．6%。
结构形态
经扫描电子显微镜观察，竹原纤维纵向有横节，粗细分布很不均匀，纤维表面有无数微细凹槽。横向为不规则的椭圆形、腰圆形等，内有中腔，横截面上布满了大大小小的空隙，且边缘有裂纹，与苎麻纤维的截面很相似。
产品用途
1、竹纤维纱线用于服装面料、凉席、床单、窗帘、围巾等，如采用与维纶混纺的方法可生产轻薄服装面料。
2、与棉、毛、麻、绢及化学纤维进行混纺，用于机织或针织，生产各种规格的机织面料和针织面料。机织面料可用于制作夹克衫、休闲服、西装套服、衬衫、床单和毛巾、浴巾等。针织面料适宜制作内衣、汗衫、T 恤衫、袜子等，
3、竹原纤维含量30%以下的竹棉混纺纱线更适合于内裤、袜子，还可以用于制作医疗护理用品。
特点
1、吸湿性好
在2000倍电子显微镜下观察，竹纤维的横截面凹凸变形，布满了近似于椭圆形的孔隙，呈高度中空，毛细管效应极强，可在瞬间吸收和蒸发水分，在所有天然纤维中，竹纤维的吸放湿性及透气性好居五大纤维之首。在温度为36°C；相对湿度为100%的条件下，竹纤维的回潮率超过45%，透气性比棉强3.5倍，被美誉为“会呼吸的纤维”， 还称其为“纤维皇后”。竹纤维纺织品夏秋季节使用，使人倍感凉爽，透气，冬春季节使用既蓬松舒适又能排除体内多余的热气和水分，用它制成的纺织品被称为“人的第二肌肤”。
2、抗菌抑菌杀菌效果好
竹纤维产品具有天然的抗菌、抑菌、杀菌的效果，因为竹子里面具有一种独特物质，该物质被命名为“竹琨”，具有天然的抑菌、防螨、防臭、防虫功能。在显微镜下观察，细菌在棉、木等纤维制品中能够大量繁殖，而竹纤维制品上的细菌不但不能长时间生存，而且短时间内还能消失或减少，24小时内细菌死亡率达75%以上。日本权威机构的新发现增加了这一产品的附加值，后经中国棉纺织品产品质量监督检验中心和中国科学院上海微生物研究所的检测也证实了以上结果（棉毛巾在夏日易发臭即是细菌成千上万倍繁衍的结果）。而棉制品本身不具备抗菌、抑菌功能，之所以发霉、变味、发粘，就是细菌在毛巾上大量繁殖的结果。而竹纤维毛巾之所以不会出现这种现象，主要是因为它自身具备抗菌、抑菌功能，细菌在其上面无法繁殖，甚至是无法生存。所以竹纤维毛巾即使在温暖潮湿的环境中也不发霉、不变味、不发粘。
3、抗紫外线
经中国科学院上海物理研究所检测证明，对于200~400nm紫外线，棉的穿透率为25%，竹纤维的穿透率不足0.6%，它的抗紫外线能力是棉的41.7倍。而这一波长的紫外线对人体的伤害最大，这是其它纺织品所不可比拟的。
4、柔软滑爽，舒适美观
舒适：服装的舒适性取决于三个主要感观因素：即热舒适、触觉舒适和压力舒适。竹纤维吸湿性强，透气性好，远红外发射率高达0.87，大大优于传统纤维面料，因此符合热舒适的特点。根据不同季节的需要，采用不同工艺，使竹纤维产品产生冬暖夏凉的触感。同时竹纤维产品亲肤性优良，触感柔软，肤感舒爽。竹纤维制品蓬松轻盈，润滑而细腻，柔软而轻爽，具有棉一样的柔软感，丝绸一样的滑爽感，柔软贴身、亲和肌肤，悬垂性好，给人一种零压力的舒适度。夏天使用竹纤维制品，人体会感到凉爽无比，比穿着普通衣服的温度低1—2度，而在冬春季节使用既蓬松保暖，又能排除体内多余的热气和水份，不上火，不发燥，冬暖夏凉功能是其他纤维无法相比的。
其次是它的美观：竹纤维单位细度细，白度好，染色后色泽儒雅，鲜艳真实，不易褪色，光泽亮丽，丰满挺刮，飘逸大方，悬垂性佳，具有一种天然朴实的高雅质感。
5、绿色环保
资源的广泛性和可利用性，主要表现在竹子生长期短，2—3年即可成材而且一次种植长期经营，竹子在一夜之间可以长高3英尺，它能够快速生长和更新，能够代替棉花，木材等资源，可持续利用。竹纤维制成的产品可在土壤中自然降解，分解后对环境无任何污染，是一种天然的、绿色的、环保型的纺织原料。
6、天然保健
《本草纲目》中有24 处阐述了竹子的不同药用功能和方剂，民间更是有近千种竹子的药方。现代医学认为：“竹元素”中的抗氧化化合物能有效的清除体内的自由基和酯类过氧化合物，并能阻断强致癌物质 N- 亚硝酸氨化合物，不仅能显著提高机体免疫能力，而且具有滋润皮肤和抗疲劳、抗衰老的生物功效。由于竹纤维产品天然的抗菌功能，因而制成的产品不需添加任何人工合成的抗菌剂，不会引起皮肤的过敏现象。能显著提高机体免疫能力，而且还具有滋润皮肤和抗疲劳、抗衰老的生物功效，是真正的纯天然的绿色健康产品。[1]
性能
经过傅立叶变换红外光谱法、x射线衍射、电子显微镜、抗菌测试、热重分析及其它常规测试仪器的测试，表明竹原纤维是一种服用性能极佳的天然纤维素纤维。物理性能纤维的长度可根据使用者的要求，制成棉型、中长型和毛型所需要的长度，长度整齐度较好。竹原纤维的一般技术参数见表2。竹原纤维具有较强的毛细管效应(试验条件：30℃，预张力4 g)，5 min时为6．74 cm，15min时为6．85 cm，30 min时为6．90 cm，60 min以后保持不变，略高于棉纤维，远高于苎麻、粘胶纤维和再生竹纤维。抗菌性能竹原纤维具有较强的抗菌和杀菌作用，按照AATCC6538对竹原纤维、亚麻纤维、苎麻纤维与棉纤维进行抗菌性能测试，结果见表3。可以看出，竹原纤维与亚麻、苎麻均具有较强的抗菌作用，其抗菌效果是任何人工添加化学物质所无法比拟的，天然、环保、持久、保健等特点与人工加工的抗菌纤维截然不同，且其抗菌效果具有一定的光谱效应。由于竹原纤维中含有叶绿素铜钠，因而具有良好的除臭作用。实验表明，竹原纤维织物对氨气的除臭率为70%～72%，对酸臭的除臭率达到93%～95%。另外，叶绿素铜钠是安全、优良的紫外线吸收剂，因而竹原纤维织物具有良好的防紫外线功效。天然竹纤维与两种化学竹纤维的工艺流程图  
介绍
竹原纤维是一种全新的天然纤维，是采用物理、化学相结合的方法制取的天然竹纤维，天然竹原纤维与竹浆纤维有着本质的区别，竹原纤维属于天然纤维，竹浆纤维属于化学纤维。竹原纤维的研制成功标志着又一天然纤维的诞生，其符合国家产业发展政策。天然竹原纤维具有吸湿、透气、抗菌抑菌、除臭、防紫外线等良好的性能。
应用
如今，竹原纤维纯纺最高可生产60Nm单纱，常规支数24Nm，36Nm，48Nm。纯竹原纱线用于服装面料、凉席、床单、窗帘、围巾等，如采用与维纶混纺的方法可生产轻薄服装面料。还可以与棉、毛、麻、绢及化学纤维进行混纺。针织面料适宜制作内衣、汗衫、T恤衫、袜子等，竹原纤维含量30%以下的竹棉混纺纱线更适合于内裤、袜子，还可以用于制作医疗护理用品。据报道，日本某竹制品公司(BAN)开发了用爆碎机从青竹中取出纤维的技术。该技术的特点是在170-180℃以上的高温蒸煮。继而，瞬间降压使竹爆碎。反复数次，使连接竹纤维的半纤维素分解。经过两个多小时的处理可以得到青竹重量的35%一40%的竹纤维。进一步进行粉碎处理加工，可以得到棉花状和羊毛状的纤维，与天然棉和羊毛相比，手感稍硬一些。利用其特性可使竹纤维成为医疗用品，羊毛型竹纤维可制成非织造布作为汽车的内装饰用。
市场前景
反而对人体皮肤具有保健作用和杀菌效果，是真正的亲肤保健产品，应用领域宽广。竹纤维面料在床上用品的应用，给广大消费者带来一个健康、舒适、凉爽的夏季。竹纤维面料也被业内人士誉为“二十一世纪最具有发展前景的健康面料”。竹纤维虽然有诸多优点，但也有它的弱点。在加工工艺上，再生竹纤维生产工艺过程过长，对环境污染严重等问题。环保问题成了发展再生竹纤维的最大弊端，且其加工过程对竹材原料特性的破坏也是不可忽视的。因此，再生竹纤维的加工工艺有待完善。对于天然竹纤维的制取主要有两个难点：一是竹子单纤维太短，无法纺纱；二是纤维中的木质素含量很高，难以除去。常规的化学脱胶方法工艺流程长，周期长，需消耗大量的能量，且设备腐蚀较严重，对环境污染极为严重，加工出的纤维质量不够稳定。而生物脱胶法也有相当大的难度，由竹材自身结构紧密，密度很大，而且细胞组织中又有大量空气存在，浸渍液很难浸透，势必延长脱胶时间，且竹子本身具有多种抑菌物质，菌种的选择也有较困难。 
中国家纺市场在世界所占的地位是不容忽视的，1997年到2007年，中国家纺市场销售收入年均增长10.67%，今后中国的家纺市场同样会以更高的速度向前发展。然而在这样快速的发展过程当中，将会出现更多的问题，不得不引起我们的思考。 在中国家纺市场，同质化竞争十分严重，产品雷同的结果，最终导致价格战，而忽视开发新产品、开拓“蓝海市场”成为许多企业家发展的瓶 颈。与之相对应的是消费者选择的多元和审美档次的日趋提升。如今，家纺行业还没有领导性的品牌，品牌现状不容乐观。要改变这种状况，业内人士分析，解决这些问题的根本方法就是 ：一切从根本入手，以新的产品风格、新的管理方法和全新品牌意识占领更广泛的市场。但是，要想占领如此庞大的家纺市场，仅凭中国现有的技术水平是不够的。积极引进外国技术，创建新的家纺产品才是突破家纺业瓶颈的关键所在。
传统的纺织行业，多以棉、毛、麻、化纤等做为原材料，多年来一直拘泥于这一种形式，严重制约了中国家纺市场的发展。随着人们生活水平的提高和环境的改变，香薰竹家纺和竹纤维的出现是对传统纺织品的革命。谈竹庄竹纤维，以健康为新鲜的消费诉求，唤醒了消费者新一轮的消费热情，并且将内衣市场，床上用品市场、竹凉席市场、家居服饰市场.毛巾市场等归并一体，实行多元化开发。谈竹庄竹纤维产品没有保质期，人人都需要，是重复消费品，且运营资本较小，投入可大可小，销售技术含量低，便于操作，市场风险较小。随着人们对健康、生态、环保等理念的不断追求，竹纤维产业具有良好的消费增长空间和广阔的发展前景。 在竞争激烈、前景广阔的家纺市场，一味的因循旧制只会限制了更多成功的机会。而谈竹庄竹纤维这种以生态产品立足的绿色产品品牌，跳出了传统家纺恶性竞争，另辟蹊径的做法，已经成为未来家纺业新的产值增长点。
生活节奏的加快，不少年轻人对于生活的细节开始忽视，甚至从没重视过。以至于生活中存在很多健康的隐患，从而影响到身体健康。竹纤维面料作为二十一世纪最具有发展前景的健康面料，是一种真正的亲肤产品，有着其它产品不可替代的特殊属性以及优越性：
科学家们发现竹子里具有一种独特物质，该物质被命名为“竹琨”，具有天然的防螨、防臭、防虫功能。竹纤维织物的天然抗菌、抑菌、抗紫外线作用在经多次反复洗涤、日晒后，仍能保证其原有的特点，对人体皮肤无任何过敏性不良反应，并对人体皮肤具有保健作用。现已大量应用于口罩、绷带、手术服、护士服等医用防护品和毛巾、袜子、内衣、床上用品等亲肤日用品。
竹纤维的到来，对整个纺织业而言，具有深远的意义。竹纤维的产品价值塑造了消费者的品味与档次，它是一个空白市场，具有巨大的商机。
虽然人们忽略了细节，但是对于品质却提高了一个新的台阶。绿色这个概念逐渐映入到消费者的心理，再高档的产品在绿色面前也只能降低档次。因为绿色将是一个长久不衰的流行趋势！竹纤维家纺也将必定成为家纺行业的领军者！
制作工艺
竹子应用广泛是大家熟知的，但应用于服装领域还是近几年的事。用竹子加工成的纤维称为竹纤维，竹纤维分成两大类；天然类竹原纤维是采用物理、化学相结合的方法制取的天然竹纤维。
制取过程：竹材→制竹片（首先把竹子截断去掉竹节并剖成竹片，竹片的长度根据需要而定）→煮炼竹片（将竹片放入沸水中煮炼）→压碎分解（将竹片取出压碎锤成细丝）→蒸煮竹丝（将竹丝再放入压力锅中蒸煮，去除部分果胶、半纤维素、木质素）→生物酶脱胶（把上述预处理的竹丝浸入到含有生物酶的溶液中处理，让生物酶进一步分解竹丝中的木质素、半纤维素、果胶，以获得竹子中的纤维素纤维。在分解木质素、半纤维素、果胶的同时也可在处理液中加入一定量的可以分解纤维素的酶，以获得更细的竹原纤维）→梳理纤维（把酶分解后的竹纤维清洗、漂白、上油、柔软、开松梳理即可获得纺织用的竹原纤维）→纺织用纤维。化学类化学竹纤维包括竹浆纤维和竹炭纤维
竹浆纤维：竹浆纤维是一种将竹片做成浆，然后将浆做成浆粕再湿法纺丝制成纤维，其制作加工过程基本与粘胶相似。但在加工过程中竹子的天然特性遭到破坏，纤维的除臭、抗菌、防紫外线功能明显下降
竹炭纤维：是选用纳米级竹香炭微粉，经过特殊工艺加入粘胶纺丝液中，再经近似常规纺丝工艺纺织出的纤维产品。
竹炭纤维制取过程：竹材炭化（将竹龄5年以上的高山竹材加热到450~550℃加以炭化，然后进行高温炭化，即在上述低温炭化工程后，再度将该炭化物加热到800~900℃，持续处理）→竹炭活性化（将经过上述两种加热处理之后的竹炭进行喷雾处理，竹炭急剧冷却消火，此时因水的物理与化学作用，竹炭产生复杂多孔质之结构，表面积增加数倍，大幅地提高吸着能力。经过活性化处理的竹炭，其组织结合密度提高，变的极为坚硬。炭素率可达85﹪以上）→竹炭的粉碎（将前述活性化的竹炭加以粉碎，制成亚纳米级的竹炭粉）→均匀分散（将竹炭粉掺入涤纶或粘胶等原浆中并加以搅拌，使其均匀分散在原浆中）→纺丝(从原浆中，透过抽丝设备，抽出含竹炭粉的长丝，也可根据需要切成棉型或毛型的短纤、中长纤维等，从而制得竹炭纤维)提取工序（1）用碾压机沿竹子生长方向碾压；
（2）用具有一专门机构的锤磨型研磨机使从第一道工序所得的辗碎了的竹子纤维化；
（3）从第二道工序制得的纤维中分离出混合在其中的竹内薄皮部分。
技术参数
平均细度：6dtex
平均强度：3.49CN/dtex
平均长度：95mm
特殊功率
竹原纤维可以进行纯纺和混纺，是毛纺、麻纺、绢纺、棉纺、色纺、半精纺等企业开发和推广新产品所要选择的新原料之一，混纺产品更是走向内衣、袜子等领域不可或缺的品种之一。竹原纤维纯纺支数可达60Nm，面料生产企业可以选用圣竹竹原纱线进行交织，增加面料的功能性，例如采用亚麻39Nm和竹原纤维39Nm进行交织，面料在保留麻产品风格的同时，又增加了产品的抗菌除臭功能，提高了产品附加值。除臭性通过对竹原纤维的除臭性测试，结果如下：
氨的初始浓度40PPM
时间 0分钟 2小时以后 24小时以后
氨的浓度（PPM） 40.0 4.4 0.6
实验表明：由于竹原纤维中含有叶绿素铜钠，因而具有良好的除臭功能，根据这一特性，竹原纤维袜子，由于竹原纤维（与棉纤维相比）比较粗、硬，纯竹原纤维虽然可以织袜子，但效率低、消耗大，为了改善纱线的柔软度， 50/50竹原/棉21s、30/70竹原/棉30 s混纺纱线，采用这两种纱线为原料开发竹原纤维袜子获得了成功。
竹原纤维具有抗菌、仰菌、除臭、防紫外线等功能是天然功能性纤维。抗菌抑菌抗菌试验按JIS L1902-2002定量方法检验，结果如下
1、金黄色葡萄球菌ATCC 6538P
样品名称 接种菌液浓度（个菌/ml） 生长数F 杀菌活性值 抑菌活性值
竹原白坯布 1.3X 
2.3 >3.1>5.3
苎麻白坯布 1.3X 
2.2　0.7　2.9
2、大肠杆菌ATCC 25922
样品名称 接种菌液浓度（个菌/ml） 生长数F 杀菌活性值 抑菌活性值
竹原白坯布 1.0X 
3.8 >3.0 >6.8
苎麻白坯布 1.2X 
3.8 -3.5 0.3
根据检测结果，对于金黄色葡萄球菌ATCC 6538P和大肠杆菌ATCC 25922两种细菌，竹原纤维白坯布的杀菌性值和抑菌活性值均比苎麻纤维白坯布高。
注：生长数F>1.5时试验有效，杀菌活性值越大，表示杀菌性能越好，抑菌活性值越大，表示抑菌性能越好。防紫外线紫外线的透过率取决于许多因素，比如组织结构、覆盖系数、颜色，在工艺加工中的化学添加剂和样品的处理等： 下面选用的是规格相同的竹原和苎麻的坯布布样，通过对竹原织物和苎麻织物几个点进行扫描，测试各点在280nm-400nm波长各波段对紫外线光的透过率。
A波段透过率（%）、 B波段透过率（%） 、UPF的平均值
测试指标 UPF值 T-UVA（%） T-UVB（%）
竹原 22.152 2.746 4.377
苎麻 12.033 6.205 8.092
根据试验可知天然竹原纤维面料的抗紫外线功能优于苎麻面料
竹原纤维系列产品 
服装面料：织物挺阔、洒脱、亮丽、豪放，尽显高贵风范。
针织面料：吸湿透气、滑爽悬垂、防紫外线。
床上用品：凉爽舒适、抗菌抑菌、健康保健。
袜子浴巾：抗菌抑菌、除臭无味。
随着人类对“生态、健康、环保”理念的不断追求，竹原纤维产业更具有广阔的发展前景。
竹原纤维是一种纯天然竹纤维，它是继麻纤维之后又一具有发展前景的生态功能性纤维，由于竹原纤维具有优良的抗菌性、除臭性，所以更能适应家用纺织品的应用，特别是床上用品。
苏州市圣竹家用纺织品有限公司成功开发了纯竹原纤维提花薄凉席，其规格为48Nm/2×48Nm/2×85×60，薄凉席的尺寸为1.8m×2.0m，经向/纬向缩水率为-2.6/-2.9。
抗菌试验按JISL1902-2002定量方法检验，结果如下：
1、 金黄色葡萄球菌ATCC6538P
样品名称 接种菌液浓度（个菌/ml） 生长数F 杀菌活性值 抑菌活性值
竹原纤维白坯布 1.3×10 23 >3.1 >5.3
苎麻白坯布对照样 1.3×10 22 0.7 2.9
2、 大肠杆菌ATCC25922
样品名称 接种菌液浓度（个菌/ml） 生长数F 杀菌活性值 抑菌活性值
竹原纤维白坯布 1.0×10 3.8 >3.0 >6.8
苎麻白坯布对照样 1.2×10 3.8 -3.5 0.3
竹原纤维薄凉席的开发为家纺企业指明了产品发展方向，天然功能性产品其功能是永恒的，与进行功能性整理的纺织品不同。
优缺点
纤维素纤维作为最早的人造纤维已有一百多年的历史。如今纤维素纤维产量已达260多万吨。进入二十一世纪以来，随着世界人口增长，能源危机，资源枯竭，可以由大自然产生的纤维素纤维备受关注。由于传统的棉、麻天然纤维素纤维在发展规模方面有一定局限，如棉花的“与粮争地"的问题，人们把视线越来越多的集中在了新型天然、再生纤维素纤维的开发和利用上。我国竹类资源丰富，竹子是一种速生植物，栽培成活后2年～3年即可连续伐使用，竹材产量高。竹子是森林资源的重要组成部分，全球现有竹子75个属1250种，我国占其中44个属300多种。竹林面积为421万公顷，占全国森林面积的2．8%。竹为单子叶被子植物，禾本科，竹亚科，系多年生植物，盛产于热带、亚热带、带地区。竹子品种众多，材质坚硬，用途十分广泛。与木材相比，具有强度高、韧性好、硬度大的特点，是结构材和纤维材的理想原料。竹子主要分布在四川、浙江、福建、江西等地。竹子中含有40%～50%的天然纤维素，其纤维长度介于针叶木与阔叶木之间。充分利用好这种纤维素纤维原材料，不仅可以缓解对天然纤维素纤维需求，而且为竹子的合理利用开辟了一条新途径。而竹子的再生能力强，成材期短，生长迅速，具有一次造林永久利用的特点。竹纤维作为一种新型的纤维用料，正值方兴未艾。
一、竹纤维是一种天然环保型绿色纤维具有优良的品质
竹纤维的制造方式：一种将竹材通过物理机械方法直接制得天然竹纤维，另一种采用化学方法将竹材制成竹浆粕，将浆粕溶解制成竹浆溶液，然后通过湿法纺丝制得竹浆纤维。
竹纤维具有优良的品质：
（1）竹纤维单位细度细，白度好，染色后色泽儒雅，鲜艳真实，光泽亮丽，丰满挺刮，飘逸大方，具有一种天然朴实的高雅质感；韧性及耐磨性强，有独特的回弹性；较强的纵向和横向强度，且稳定均一，悬垂性佳；柔软滑爽不扎身，比棉还软，有着特有的丝绒感。
（2）在2000倍电子显微镜下观察，竹纤维可以瞬间吸收并蒸发大量的水分；在所有天然纤维中，竹纤维的吸放湿性及透气性好是最好的，在度为36~C、相对湿度为100%的条件下，竹纤维的回潮率超过45%，透气性比棉强3．5倍，被美誉为“会呼吸的纤维"。用它制成的纺织品被称为“人的第二肌肤"。
（3）舒适性：我们根据不同季节的需要，采用不同工艺，使竹纤维产品产生冬暖夏凉的触感。同时竹纤维产品亲麸性优良，人体会感到凉爽无比而在冬春季节使用既蓬松保暖，又能排除体内多余的热气和水份，不上火，不发燥。
竹纤维因特有的优良特性被称为“会呼吸的生态纤维”。
二、竹纤维的优缺点
1、竹纤维是名副其实的绿色纤维
所谓环保绿色产品，是指在产品的生命周期全过程中，符合特定环境保护要求，对生态环境无害或危害极小，对人类生存无害或危害极小，资源利用率最高，能耗最低。例如，服装产品从它的纤维原料生产一原料的加工一纺织面料形成一服装生产加工一穿着消费一废弃回收处理（再生或降解），这样一个全过程任何一个环节都要保持环保性。竹纤维称得上是真正的环保绿色产品。竹子大多生长在山清水秀的自然中，极少受到农药和有害物质的污染，在原料提取和生产制造过程中采用物理方式，无任何化学成分，无污染，因而竹纤维具有无毒、无害、无污染等特点。竹纤维是一种可降解的纤维，并在泥土中能完全分解，对周围环境不造成损害，是一种真正意义上的天然环保型、功能性绿色纤维。
2、天然竹纤维——“会呼吸的生态家纺” 　 
清洁巾、美容毛巾、浴巾，袜子、毛巾被、床上用品…… 
竹纤维系列产品，是以优质的天然竹子为原料，经特殊的高科技工艺处理，把竹子中的纤维素提取出来，再经制胶、纺丝等工序而制造出的再生纤维素纤维。不含任何化学添加剂，因具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性、良好的易洗性等功能特性，柔软舒适，被人们称赞为“会呼吸的生态家纺” 、“纤维皇后”。 
（1）不沾油污功能：把酱油、食用油分别倒在竹纤维上，再直接用自来水冲洗，不用任何洗涤剂，依然干净如新。这是因为竹纤维特有的“竹琨”成份，使其具有超强去污、自清自洁的性能。 
（2）除臭吸附功能：竹纤维内部特殊的超细微孔结构使其具有强劲的吸附能力，能吸附空气中甲醛、苯、甲苯、氨等有害物质，并消除不良异味。 
（3）吸湿放湿功能：竹纤维的多孔结构，具有良好的吸湿、放湿功能，从而自动调节人体湿度平衡，从而起到冬暖夏凉的功能。 
（4）超强保健功能： 竹纤维中负离子浓度高达 6000 个 / 立方厘米，相当于郊外田野的负离子浓度含量，使人体倍感清新舒适。 
（5）抗菌抑菌功能：将原先培植好的大肠杆菌、葡萄球菌等有害细菌，放在竹纤维面料布上一小时，细菌消失了48%，24小时后被75%。　 
我厂生产的竹纤维用品质量好、价格低，普通老百性均可销费。产品涵盖人们贴身生活的方方面面，它的健康特质、亲肤特质，在提高人们生活品位和质量的同时，也改变了相关产业的竞争格局。专家指出，竹纤维时代的到来，是不可逆转的时代潮流，竹纤维生活将成为健康生活的代名词和新符号
3、竹纤维产品是绿色、健康、环保的新型高科技产品。
如今其纺织工艺还在不断更新改进之中，所以现阶段我们在体验、享受竹纤维产品的同时，应注意以下几点：
（1）在使用竹纤维产品时尽量避免干擦，湿用为佳；
（2）竹纤维产品不宜干洗、机洗、甩干，手洗不可来回强力揉搓，清水冲洗轻柔拧干即可；不可与其它衣物混合洗涤；不宜高熨烫；不可过长时间浸泡在水里，自然晾干即可。（注：高档滚桶洗衣机可以用轻柔档洗涤，不可甩干。）
（3）竹纤维产品在第一次使用时，个别产品会有稍许褪色、缩水，属于正常现象。
（4）对于机油，鞋油等重油类，由于其油性重，腐蚀性强，所以最好用一般非碱性物（如洗衣液，洗衣皂）或水清洗。 （水控制在30摄氏度以下）
（5）对于灶台上的油烟，由于长时间积累，油垢已经发粘、发硬，需喷软化清洁剂让污垢分解松软后，再用打湿的竹纤维毛巾擦拭。 [2]
保养常识
调养洗涤调养
床上用品:专家提议先次操纵前，先下水漂洗一次，可将概况的浆质及印染浮色洗失踪，这样操纵起来会加倍柔软，未来清洗时也不轻易褪色
洗涤
床上用品:常温洗涤，不能用高温浸泡，可干洗，水洗，洗后放在通风避光处晾干即可，不能在日光下曝晒，低温熨烫，不可用力拧扯，竹纤维吸水后的韧度会减弱到吸水前的60-70%，切忌用力拉扯减少使用寿命！
缓和手洗，温水（40℃以下水温）洗涤不宜与化纤织物同机洗涤.千万不要用洗衣粉和洗洁净洗，最好 用中性洗衣液清洗，如果要用洗衣机要用轻柔模式洗的，最好手洗，都是纯天然竹纤维的产品要温柔的对待它，若用强碱性洗涤剂用力搓洗则容易破坏它的织物结构。服装调养竹纤维类面料，可水洗、干洗、常温洗涤，不能高温浸泡，不宜永劫刻浸泡。机洗时不能甩干，清洗后在通风避光处晾干即可，不能曝晒，应低温熨烫。竹原纤维床品缩水率在3%以内，可高温机洗。而竹浆纤维产品，属再生粘胶纤维，床品成品缩水率在8%，因此，不宜高温洗涤，也不宜机洗，得低温手洗。
如用烘干机，请选用低温烘干，温度不要跨越摄氏35度，以防过分缩水。有花边、坠子等可取下的装饰物必定要先取下再洗。衣物晾晒时应平铺晾晒，禁止过分拉伸衣物，以防衣物变形。保藏时折叠齐截，并放入必定量的樟脑丸，在暗处、湿度低，通风精巧的地方存放
竹纤维在干燥时强度较好，而在湿水后纤维弹性受到抑制，使其强度变弱。在使用竹纤维毛巾过程中，个别消费者始终延用使用棉毛巾的方法，即过于用力去拧水，把毛巾拧的越干越好。对于竹纤维毛巾来讲这是不必要的，因为竹纤维毛巾吸水能力较强，适度拧水后即可把面部的水分吸得干干净净。如果过于用力去拧，有可能将竹纤维拧断，为毛巾破损留下隐患。同时也要避免有意撕扯或拉扯湿毛巾。另外竹纤维透气性好，用后悬挂时毛巾所包含的水分很容易自然蒸发掉，不必担心因水分过多而出现毛巾“发捂”现象。[3]
竹纤维毛巾由于其吸水性好，湿水后自身重量明显加大，又有极好的悬垂性。因此在用后悬挂时，最好是挂在杆、架等受力面积较大的物品上。如果将其挂在钉、钩等尖锐物上，被挂部分的局部纤维在较大的重力作用下很容易变型或断裂，缩短使用寿命.
行业报告
研究情况[4]竹纤维行业报告是从事竹纤维行业投资之前，对竹纤维行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，评估项目可行性、效果效益程度，提出建设性意见建议对策等，为竹纤维行业投资决策者和主管机关审批的研究性报告。以阐述对竹纤维行业的理论认识为主要内容，重在研究竹纤维行业本质及规律性认识的研究,独特的看法、创新的见解、深刻的哲理、严密的逻辑和个性化的语言风格是其内在特点,对竹纤维研究者的逻辑分析能力和思维水平有较高的要求，同时还要具有较高的专业理论素养。包含内容竹纤维研究报告必须对竹纤维行业研究的内容和方法进行全面的阐述和论证，对研究过程中所获取的竹纤维资料进行全面系统的整理和分析，通过图表、统计结果及文献资料，或以纵向的发展过程，或横向类别分析提出论点、分析论据，进行论证。竹纤维研究报告分：竹纤维研究的对象和方法 、研究的内容和假设 、研究的步骤及过程以及研究结果的分析与讨论。
鉴别竹纤维
观察法工作人员先后将记者从百货商场购买的床单、毛巾进行取样，将样品放置玻片上后滴上甘油，放置显微镜下，显微镜下显示，纤维形状为圆圈丝状纤维。
纺织室副主任商仙君介绍，显微镜观察到的形态显示，所检样品纤维为粘合纤维，“所谓粘合纤维指的是将原产品打碎成浆，再使用粘合剂将其粘合制成纺织品的一种方法。这种方法会破坏植物原有的特性，这其实是一种化学纤维，它并不是纯天然的植物纤维产品。”
从实验的结果来看，市场上出售的“竹纤维”产品为粘合纤维，“我们无法断定粘合纤维使用的就是竹浆为原材料，目前现有的检测技术手段还无法进行分子分析。”随后，实验室工作人员将记者从兴正元地下广场购买的样品进行分析，通过显微镜观察，其纤维结构与记者在商场购买的样品基本一致。“这几种样品都属于粘合纤维，至于是由竹浆进行粘合的还是由其他植物进行粘合的，结论无法得出。”[5]燃烧法实验室工作人员通过燃烧对实验样品进行判定。“竹原纤维燃烧后是呈细而软的灰黑色絮状物，而粘合纤维（包括竹浆纤维）燃烧后则呈灰白色灰烬。”商仙君将几处不同地点购买的样品逐一进行燃烧，结果显示，燃烧物均为灰白色灰烬。“很明显，这几种纤维都为粘合纤维。”
琳琅满目的家纺用品到处都有竹纤维的影子，服装市场也逐渐出现竹纤维质地的产品。除了商家打出的“抑菌除螨”“除湿排汗”功能外，防辐射、促进血液循环这些宣传词也被纳入其功效之中。
专家表示，竹纤维除湿效果确实良好，但市场上所出售的竹纤维产品多为粘合纤维，其保健功能也无从考证。[5]
鉴别方法
消费者鉴别“竹纤维”主要靠手感
“我是来给儿子买床单的，竹纤维产品是纯天然的，睡着舒服。”前来文艺南路购物的赵女士告诉记者，她已经不是第一次购买竹纤维产品了，“竹纤维的东西功效多，可以抑菌除螨呢。”
对于在购买时如何鉴别竹纤维产品，赵女士则表示，她只是依靠手感，“摸着舒服，滑滑的就行。”记者随机采访的20名市民中，听说过竹纤维的为12人，购买过竹纤维产品的为7人，多数市民鉴别竹纤维产品的方法为“手感”。“竹纤维的东西比较细腻，所以摸起来会柔软、润滑。”[6]
记者体验“竹纤维”商品质检参差不齐
竹纤维加盟网记者分别从一家正规大型商场以及小寨路边摊位上购买了两件标注为“竹纤维”的打底衣，在试水、试穿中发现，虽然二者手感都比较顺滑，但在下水及上身体验上，存在差别。
正规商场购买的打底衣下水后迅速吸水，而路边摊位购买的打底衣溶水性相对较差，经过揉搓后，路边摊位上购买的打底衣发生了起毛现象。试穿过程中，正规商场购买的“竹纤维”打底衣吸汗性较强，而路边摊位购买的打底衣，吸汗性相对较弱。[6]
专家：市面产品多为竹浆纤维
“由于竹原纤维生产难度较大，市面上还很少见到这种商品，经我们检测过的所谓竹纤维产品均为竹浆纤维产品，一般情况下，导购介绍时，只将其介绍为竹纤维，其实二者区别很大。”商仙君介绍。
“竹纤维加工工艺与竹浆纤维(粘合纤维)是不同的，竹纤维使用的是蒸煮、生物酶分解等方法制作而成的，通过化学方法制作而成的竹浆纤维在其功效上是要大打折扣的。”
商仙君告诉记者，商家在销售时，通常会打出概念牌，消费者在购物时一定要仔细查看产品介绍，“有时商家说它是竹纤维产品，其实产品本身已标注为再生纤维素纤维或竹浆纤维了。尽管是竹浆纤维产品，也确实会拥有一些竹纤维产品特质，这是由竹子纤维本身形态决定的，竹浆纤维空隙较多，透气性相对要好一些。”商仙君介绍，竹浆纤维其实就是一种粘合纤维，粘合纤维通常容易断裂，在洗涤时应尽量避免用力，同时也要避免纺织物暴晒和过于潮湿。[6]
“消费者在挑选粘合纤维产品时，可以通过光泽和柔软顺滑度来挑选，竹浆纤维产品成本相对稍高，挑选时不要选择价位过低的产品，这类产品虽然也比较顺滑但可能是添加了柔顺剂。竹浆纤维其实就是一种纺织材料，对于宣传中提及的竹纤维可防辐射和其他保健功能等，检查所目前无法检测更无从鉴定。”[1][6]
巾品世家
绿色低碳，日渐成为生活的时尚。
从第一条竹纤维毛巾诞生开始，巾品世家·生态竹纺已在绿色中跨巾品世家竹纤维产品(5张)世纪穿行。从个性产品到整体家居，从产品导向到生活方式引领，设计属于家的生活文化，诠释内外兼修的生活梦想。
1999年，做为中国首家从事竹纤维研发的生产企业，开始着手竹纤维的研究实验；
2001年，第一代竹纤维巾品研制成功，添补了纺织行业的一项空白；
2003年，第二代竹纤维产品首次亮相中国国际服装服饰博览会； 2004年，中国国家政府将竹纤维项目列为火炬计划项目；
2005年，第三代高品质竹纤维产品问世，并成为日本皇室指定家居用品；
2006年，亮相法国巴黎举办的世界最大的服装面料展览会，成功进入欧美高端市场；
2008年，召开竹纤维产业集群论坛峰会，国家林业部、农业部，联合国环保署、世界粮农组织高度关注；
2010年，成功举办“竹纤维产业博鳌论坛峰会”，获“中国竹纤维家纺巾品世家竹纤维产品(5张)生产基地”殊荣，竹纤维产业开启新篇章。
风雨走过的品牌鉴证，一抹象征着生命力的绿色，已经成为所有巾品人共同的DNA，它植入了百万生态竹纺林，播散在中国大地，流淌在江河溪流，也深藏在生活的点点滴滴间……
时尚前沿——引领竹纤维生态家纺流行趋势； 
馋赠健康——送礼时尚、团购健康的上乘之选；
长线产品——渗透家庭生活的每一个细节；
绿色家纺——竹导舒适、愉悦、健康的生活理念。
萃取自然精华，激发生命的活力；呵护健康肌肤，享受自由的呼吸；引领低碳生活，焕发自信的光彩；我们生产优质的产品，每一天都在为您的健康加油。给您的健康增加活力，是我们的永恒动力。巾品产品竹纤维健康卫浴系列 方巾 面巾 浴巾 美容巾 发带 干发竹纤维服饰(39张)帽 
竹纤维时尚休闲系列 女士吊带 吊带裙 男士背心 T恤 沙滩装
竹纤维贴身呵护系列 抹胸 内裤 美体套装 保暖套装 
竹纤维生态家居系列 浴裙 浴袍 睡衣 睡裙 家居服 家居套装
竹纤维床上用品系列 枕巾 毛巾被 竹锦御席 竹绒毯 夏凉被 床品三件套
竹纤维保健护理系列 护肘 护膝 护踝 袜品 鞋垫 鞋塞 磁疗裤 减肥服
竹纤维婴幼儿系列 婴儿口水巾 围嘴 罩衣 包被 抚触巾 尿片 儿童披肩 浴衣 睡袋
竹纤维礼品团购系列 中国风系列 金玉满堂系列 名仕风范系列 都市商务系列战略合作巾品世家日前已与山东亿家商务服务有限公司达成战略合作，共同推广竹纤维产品(10张)网络营销渠道。山东亿家商务服务有限公司主要从事产业集群电子商务、金融电子商务、互联网营销和呼叫中心等业务。此次巾品世家与亿家商务的合作，标志着环保低碳的健康行业逐渐扩展互联网市场的决心。
与客户、与社会各界“共创、共赢、共享”是集团公司永远不变的追求，环保、健康、时尚是集团公司积极努力的发展方向。
竹海之恋
竹纤维就是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维，是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性，同时又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。专家指出，竹纤维是一种真正意义上的天然环保型绿色纤维。竹纤维纺织品因其完全复制了竹纤维的固有特性，而倍受消费者青睐，产品需求量逐年上升。